-34- 



Mineralogie. 



w-Höpeit 



/S-Hopeit 



Berechnet für 



ZnO 

 H 2 0 



52,1 

 31,8 

 16.1 



51,9 

 31,9 

 16.2 



Zn 3 P 2 0 8 .4H 2 0 

 53,3 

 31,0 

 15,7 



Spez. Gew. 



100,0 

 3,04 



100,0 



3,03 



100.0 



Parahopeit, ein neues wasserhaltiges Zinkphosphat, hemimorphit- 

 ähnlich. Es bildet farblose , durchsichtige , glasglänzende Kristalle , von 

 dünntafelförmiger Gestalt, 3 — 5 mm groß, die sich fächerförmig gruppieren. 

 Die Beschaffenheit der Flächen läßt keine auch nur annähernd genaue 

 kristallographische Messung zu. 



Die Kristalle besitzen eine vollkommene Spaltbarkeit senkrecht zur 

 Tafelfläche. Spaltungsstücke zeigen Zwillingsbildung ähnlich wie bei Albit. 

 Hiernach und nach dem optischen Verhalten zu urteilen scheint das Mineral 

 triklin zu sein; das Lichtbrechungsvermögen beträgt ungefähr 1,62 für 

 Na-Licht. Spez. Gew. = 3,31, Härte = 3f. 



Chemische Zusammensetzung: ZnO 53,0, P 2 0 5 31,6, H 2 0 15,6; 

 Sa. 100,2, also gleich dem Hopeit, doch gibt Parahopeit das Wasser erst 

 bei höheren Temperaturen ab. 



Tarbuttit, eiu neues basisches Zinkphosphat, genannt nach Herrn 

 P. C. Tarbutt, welcher die Stücke an der Fundstelle gesammelt und dem 

 British Museum in London geschenkt hat. Das Mineral kommt auf der 

 Bröken Hill Mine in großer Menge und schön kristallisiert vor als In- 

 krustation von zelligem oder stalaktitischem Brauneisenstein und ist mit 

 Descloizit und Pyromorphit vergesellschaftet. 



Die bis 1 cm großen Kristalle sind zuweilen vollkommen farblos mit 

 lebhaftem Glasglanz, meist aber gelblich; braun, rot oder grün. Gewöhn- 

 lich sind sie zu garbenförmigen Aggregaten verwachsen und haben stark 

 gestreifte und gerundete Flächen. Die Messungsresultate werden daher 

 nur als Annäherungswerte betrachtet. 



Kristallsystem triklin, a:b:c = 0,9583:1:1,3204; a = 102° 37', 

 ß = 123° 52', y = 87° 25'. 



Beobachtete Formen (nach' ihrer relativen Größe und Häufigkeit des 

 Auftretens geordnet): c (001) = OP, b (010) = ooPöb, a (100) == ooPöö, 

 e (221) = 2P„ f (TOI) = ,P,öö, g (211) = 2T2, d (223) = §P„ k (TU) = P„ 

 1 (021) = 2,P'Ö6, h (021) — 2'P,Ö6, i (122) = P,2, r (243) = |P,2, 

 o (121) = 2T2, s (102) = £,P,öö, t (103) = £,P,5ö , u (Oll) = %ob, 

 m (110) = ooP'. 



- Der Habitus der Kristalle ist sehr wechselnd, am häufigsten ist die 

 nach b (010) dicktafelige Ausbildungs weise. Vollkommene Spaltbarkeit 

 nach c (001) = OP, mit Perlmutterglanz auf den Spaltungsflächen. 



Die Auslöschungsrichtungen sind schief auf allen Kristallflächen. Die 

 spitze, negative Bisektrix tritt schief zur Fläche c (001) == OP aus und 

 die Interferenzfigur erscheint an der Seite des Gesichtsfeldes. Die Doppel- 



